124 boletín de la REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA 



rales formados son sales de base fuerte con ácidos débiles, pues 

 son silicatos, aluminalos, silico-aluminatos, ferratos, etc., de cal- 

 cio. Todas estas sales, por la acción del agua, sufren una profunda 

 descomposición hidrolít.ica, siendo lo más probable que haya una 

 separación total en cal disuella con formación de sílice coloidal, 

 y combinaciones más complejas también de naturaleza coloidal, 

 que pasan de hirrosol á hidrogel por la acción de la misma cal 

 cuando alcanza un grado de concentración conveniente para ac- 

 tuar como catalizador electro positivo, constituyendo este fenó- 

 meno quizá el proceso del fraguado de los materiales hidráulicos, 

 como piensan Michaelis y otros sabios. 



Se comprende, pues, que la acción química sea ineficaz para 

 caracterizar las especies formadas, y que sólo por otros caminos 

 sea dable intentar el objeto apetecible. 



De la roca ó klinker de cemento cocido que se recogió en la ex- 

 cursión que esta Sociedad hizo á Quinto, procedente de la B'ábri- 

 ca de cemento portland artificial de la Sociedad Aragonesa, se 

 han hecho dos preparaciones microscópicas: una en lámina del- 

 gada, tallada para observar por transparencia, y otra en masa 

 opaca y con una cara pulimentada para la observación por refle- 

 xión en forma análoga á las preparaciones metalográficas. Am- 

 bas fueron ejecutadas por el Auxiliar de esta Facultad, señor 

 Aranda. 



Se aprecian muy bien los cristales llamados por Tornebohm de 

 de alita para diferenciarlos de las otras especies estudiadas por 

 el mismo observador en los klinkers, y que les llamó helita, celi- 

 ta y felita. 



Los cristales de alita abundan mucho; con luz polarizada se 

 observa que poseen doble refrracción, y tienen la forma de lámi- 

 nas exagonales más ó menos redondeadas. 



La fórmula química que parece corresponder á la alita es la de 

 una combinación de silicato tricálcico y aluminato calcico en las 

 proporciones 



X [(Ca 0)3 St OJ -4- (Ca 0)9 (^/a 03)2 



si en esta fórmula se hace x = 9, las proporciones de los diversos 

 constituyentes de la alita resultan: 



SiO^ 19,57 7o, Al^0.^'l,'¿9 y Ca 073,39, 



composición muy aproximada á la que tienen los cementos más 

 ricos en alita, como son los cementos de grapier. 



